标题：人工水晶
简介
水晶的主要成分是二氧化硅，硬度在摄氏70度，密度在265左右，具有双折射的特点。几万年前，地球的岩浆从地心向地表活动，其中含有二氧化硅的岩浆钻入泥土，岩石中的空穴，慢慢结晶成为今日之水晶。 水晶在中国最古老的叫法是“水玉”，意谓似水之玉。佛书中则称莹洁晶光的水晶为“水之精灵”，认为水晶会闪烁神奇的灵光，可普渡众生，尊称水晶为“菩萨石”  图中为优质天然水晶首饰
1、水晶是指天然形成的二氧化硅单晶体。
2、人工水晶即非天然方式而是人工生长形成的二氧化硅单晶体。人工水晶生长方法有水热法。可以比天然水晶生长得更纯净，更没有瑕疵。人工水晶具有和天然水晶完全一样的物理化学性质。
3、施华洛世奇的水晶产品是仿水晶(玻璃)，根本不是二氧化硅晶体，不能称为人工水晶。
分类
人工水晶分为熔炼水晶与养殖晶： 　
随着水晶的价值提高，喜欢的人增多，水晶也引起了作伪者的兴趣，现阶段中国水晶市场常见的造假方法为： 　
象形水晶：有的水晶里面的风景栩栩如生，别光顾着看水晶里面的象形风景，很多人已经能把AB胶运用的出神入化了，把水晶割开，自个在中间添进去个风景（小树，小动物造型的居多），然后再粘起来。拿到手上一看，很漂亮，买了，觉得有投资和收藏价值，可惜的是这东西是人造的。 　
钛晶树：钛晶是水晶里价格最昂贵的，造假者当然也不会放过这么好的产品。天然的环境下，在水晶里能生长个像树一样的钛晶，完全是可能的，只是这样的货很少，那我们的造假专家是如何做的呢？白水晶底下打个洞，激光打点成板状的钛晶进去，就这样这块水晶的身价就能飙升几十倍。往往有的钛晶戒面，会采用将钛晶部位割成板状，与圆面的水晶粘合的方法来制作。
性质
人工方法生长的α石英晶体。α石英在高压下能溶于碱性溶液。晶体结构较完整、含孪晶、空穴、夹杂较少。利用其溶解度随温度降低而减少，可从氢氢化钠或碳酸钠溶液中生长出α石英晶体。合成压力16.5MPa，温度400℃。在（001）基面生长速度1.27μm/日。主要用于电子工业、超声发生器、光学仪器和分析仪器。 
人造水晶即高铅玻璃，或称为铅晶质玻璃，即在普通玻璃(成分是二氧化硅)中加入24%的氧化铅，就会得到亮度和透明度与天然水晶类似的人造水晶。
分类
人造水晶有两种： 
一是人造水晶成色非常通透。对着阳光基本上都是纯净明亮，明眼人一看就知道世界上是没有这么超透的水晶的。 
二是人造水晶里面染色，并模仿裂纹。基本上普通的玻璃珠用急热急冷的方法造成内裂，再染色。 
区别天然水晶与人造水晶还有一个特征就是水晶的光泽，天然水晶饰品表面呈现油脂光泽,但人造水晶饰品表面呈现的是玻璃光泽,还未见有油脂光泽的人造水晶。 
市面上的无色水晶项链和茶晶项链可谓天然与合成掺半，而彩色水晶项链多数为人造水晶。真正的天然彩晶较少，用来做成饰品的就更少，所以价格比人造水晶高。
特点
氧化铅的含量国际标准为24%，这时人造水晶的化学性能最好，与普通玻璃相比，主要是比重大，手感沉重；折射率大，能透射出光谱的五彩十色；硬度高，耐磨。 
用途 含24%氧化铅的铅玻璃通过提炼，除杂质，手工吹制，打磨抛光，精细雕刻，可以制成高档优质铅玻璃艺术品，光线通过雕刻的刻面可以折射出五彩六色。 
标准 国际上对玻璃有严格的概念，Glass: 即普通的玻璃产品。Crystal: 既铅玻璃，或者叫水晶，氧化铅含量达到24%。因此，含24%氧化铅优质高铅玻璃的保证。 
人造水晶最大的特点是有子晶晶核。人造水晶若有晶核则较好判断，因为晶核一般为无色的长板柱状，与周围合成晶界线清楚。但市面上一些无色人造水晶，因晶核和合成晶都是无色，加之在晶核中有一些天然包体特征或在晶核与合成晶之间的一些气泡，使一些未有经验的人很容易误认为是天然水晶，仔细观察就会发现，晶核中的包体仅存在于子核柱内，四周有一种被一无形墙截住，断而不延之感觉。晶核与合成晶之间的气泡都沿晶核壁分布，形成相互平行的“气泡壁”。有些气泡呈蝌蚪状，头多向壁尾向外排列。天然水晶中也常有沿一个面排列的群包体出现，但这个面常是单一的、有起伏变化的，并且组成该面的包体在宝石显微镜下会发现多为二相包裹体，而不只是气泡。两者的区别还是明显的。 
人造水晶尤其是彩色人造水晶的第二个特点是颜色均一。整串项链色较均一，尤其是黄色水晶系列及茶色、黑色的合成晶。而天然的黄色和茶色、黑色水晶色常不均一。天然水晶不仅色不均一，而且常常茶色调（除茶色水晶外），更有趣的是在晚上白炽灯下，茶黄色水晶不带一点黄色，完全象茶色水晶，若和茶水晶混在一起竟不好辨认。而笔者所见到的合成黄水晶颜色都很纯正均一，有个别的色调较暗，但不带茶色调，且在晚上白炽灯下不会变色。 
值得注意的是在人造水晶中，常有一些定向性较好的深紫色片，很容易让人联想到天然紫晶中不规则片状色团的特征。二者最大的区别是合成紫晶中的深紫色色团呈近平行的片状定向排列，大小形态差别不大，界线明显。而天然紫晶的色团是随意的不规则状，色调有深浅变化，而且界线是渐变的。若将合成紫晶中的深紫色片比喻成漂浮的“紫布片”，则天然紫晶中的紫色团可看成是漂浮的“紫烟团”。这就是二者的主要区别。 
人造水晶的第三个特点是净洁无瑕。天然水晶中除了顶级的天然水晶洁净无瑕外，一般水晶常有包裹体和绵，而人造水晶却晶莹剔透。个别人造水晶有气泡或一些固体杂质。一些人造水晶内常有一些三角形长管状气孔，在这些气孔中有绿色或红色粉状物。这种长管的特点是沿一个方向平行排列，断面为三角形，内常有不均匀的绿色或红色粉状物沿壁分布，中间往往是空的，长管端头有变尖之趋势。而真正的天然发晶是含碧玺、阳起石、金红石等矿物的晶体,这些矿物各有其晶形,如阳起石的“竹节状”形态。它们被包在水晶中，无方向性随意排列，粗细长短名异，并常伴有天然水晶所固有的包裹体和绵等。天然水晶与人造水晶的主要差别在于，人造水晶在放大镜下一般都会看到气泡，而天然水晶不会有气泡；天然水晶里面总有一丝的杂质，人造水晶却显得纤尘不染，干干净净。
普通玻璃VS人造水晶
人造水晶是含氧化铅的玻璃，含氧化铅的成分越高，折光率和硬度越高，成品就越显得纯净晶莹，同时越难以切割，制成品也就越稀有。因而优质的水晶器皿与普通玻璃或低折光度的水晶的价值差别是很大的。 
听声音 用手弹击器皿时所听到的声音会不同，人造水晶制品的声音清脆，有如金属般撞击后会有余音缭绕的感觉，带有金属声的“铛铛”声，硬度越高的水晶，声音越响亮。而玻璃制品的声音则闷重、无回音，是较闷的“啪啪”声。 
看光泽 在太阳光下比较，优质水晶折射出的七彩光颜色鲜艳，且过渡光非常自然和丰富，玻璃折光的颜色往往是不完全的而且较暗淡。其透明度在自然光下比较，优质水晶透明度高，显示出晶莹的白色，而普通玻璃或不纯净的水晶会发黄或杂有青色。 
比花纹 对于同样成色的水晶，花纹的手工成度越高，在小面积上花纹成型越细致繁复，价值就越高。用手抚摸，手工花纹表面有碴手的粗糙感，而机制花纹表面是光滑的。 
认品牌：选人造水晶制品要看品牌，因为，只有较好的工厂的产品才有质量技术保证，如知名水晶品牌：施华洛世奇等，天然水晶品牌：JOLEE，Detente等。 
比硬度 由于水晶硬度远高于普通玻璃，长期使用也往往不会变污，而玻璃反复使用久了，则很易有划痕及表面变污等。人造水晶比玻璃的硬度要大，因此，用人造水晶去划玻璃的表面时会留下一道痕迹，而用玻璃划水晶时则无此痕迹出现。 
掂重量：同样大小的两件物品，人造水晶制品要比玻璃的重，玻璃的相对轻一些。 
市面上流通的国产人造水晶大多产自浙江省浦江县，其产品用料为K9料或含铅料，水晶制品做工精细，轻莹雅致，轻寒。
纯天然水晶区别
  图中为优质天然水晶首饰人造水晶和天然水晶的主要区别是什么呢？据国内水晶公司介绍：除非顶级的天然水晶体内晶莹剔透，纯净无瑕，一般的天然水晶成色一般的里面会有杂质，有棉一样的东西，还有冰裂，如果是人造的水晶，有时候会有气泡。天然水晶的温度与人造水晶的温度差别是很大的,人造的感觉不到那种冰感. 可以放到水里,可以看到它的过渡色. 天然水晶的光泽与人造不同,天然的更亮更自然,戴段时间颜色会变的更好,假的颜色只会越来越暗。 [1]
选购技巧
一看选料：选料精良的水晶制品，应看不到星点状、云雾状和絮状分布的气液包体。质地友纯净、光润、晶莹为好，如果发现有深浅不一的断裂纹、斑点，则属于次品。 
二看做工：水晶制品加工过程分为两种，即磨工和雕工。如水晶项链、手链、耳环等属于研磨品；观音像、内画鼻烟壶等属于雕刻品。一件做工好的水晶制品应考究精细，不仅能充分展现出水晶制品的外在美(造型、款式、对称性等)，而且能最大限度的挖掘其内在美(晶莹、巧色)。 
三看抛光：抛光的好坏直接影响到水晶制品的身价。水晶在加工过程中须经过金刚沙的琢磨，粗糙的制作会使水晶表面存在磨擦的痕迹。好的水晶制品自然透明度、光泽都比较好，按地话说法“火头足”。
四看孔眼：对于缀穿水晶制品(如项链、手链、佛珠)，要看孔眼是否平直，孔的粗细是否匀称，有无细小裂纹。孔壁必须清澈透明，无“白痕”。 
五看颜色：即使在同一种类的水晶中，它的不同部位的纹理、色泽也各式各有千秋。属于单色的，要色度均匀；在同一块水晶上有深浅的，则要求其色调纹路美观大方。 
六看协调：购买水晶首饰时，应试戴一下，看其大小、松紧、长短。如是镶嵌饰物，看是否牢固、周正和协调统一。还应注意水晶首饰的款式、色彩是否与自己的身材、肤色、脸型和服装协调。
偏方面体的形成机制
溶液中Si叭他和度和掺质(M3十、M“+)对乐晶中正、负三方偏方面体形成的影响。正三方偏方面体是在溶液中Si叭过饱和度较高的条件下形成的,负三方偏方面体的显露与溶液下掺质(M3干,M“·)有关。正、负三方偏方面体在每族晶面上的显露特征:①(0001)面:正三方偏方面体为三方丘状结构,负三方偏方面体显三棱锥状结构。②+X(1120)面上生长斜纹结构是三方偏方面体的两个锥面的交棱轨迹,随着生长溶液接质(M,十,MZ‘)量的增加,‘生长纹的方位也相应变化,可由正三方偏方面体转为负三方偏方面体。③一X (11劲)面:在掺质(M”,万2+)的溶液中生长时比较容易形成巴西双晶.而双晶的分布方位显示了负三方偏方面体的结构特征。由于掺质量的提高可导致生长基元在该面上叠合时发生倒转,使负极面转为正极面。[2]